203 



die feinkörnige Beschaifenheit sehr deutlich. Diese Fläche ist 

 gelblich grau angelaufen. Ein frischer Strich mit der Feile zeigt 

 die gewöhnliche Farbe und den Glanz des Eisens. Das specifi- 

 sche Gewicht des untersuchten Bruchstückes war 6,628. Nach 

 einer in dem Laboratorium der königl. polytechnischen Schule 

 zu Dresden durch Herrn Assistent Dr. H. Fleck vorgenomme- 

 nen Analyse besteht dies Eisen aus: 

 76,243 Eisen, 



9,418 Nickel, 



1,157 Kobalt, 



8,220 Molybdän, 



4,464 Kupfer, 



0,178 Silicium. 



Summa 99,680 pCt. 



So auffällige Verschiedenheiten in der chemischen Zusam- 

 mensetzung, wie die Analyse von Klaproth und die eben er- 

 wähnte darthun, sind selbst bei einem grossen Block unglaub- 

 lich, und ich würde daher Chladni's Ansicht gern für richtig 

 gehalten haben, wenn mich nicht das Fehlen von Kohlenstoff in 

 dem Dresdener Stücke von Neuem beunruhigt hätte; doch auch 

 dieser Zweifel war leicht gehoben. 



B. Kerl führt in seinem Handbuch der metallurgischen 

 Hüttenkunde, S. 155, unter 29 Analysen von Stabeisen 2*), 

 und unter 41 von hämmerbarem Gusseisen 5**) an, die ganz 

 frei von Kohle sind. 



Wenn es also möglich ist , gänzlich kohlefreies Eisen zu 

 erzeugen , so darf man sich wohl nicht an der Seltenheit dieses 

 Falles stossen , da man sich gewiss bemüht haben wird , dem 

 untergeschobenen Klumpen eine Eigenschaft zu entziehen, die so 

 leicht auf seinen Ursprung hinleiten konnte. Die übrigen Mine- 

 ralien kann man entweder als absichtlich hinzugesetzt betrach- 

 ten, oder als in der umzuschmelzenden Masse, die eine Eisensau 



*) Bd I., S. 219: Puddeleiseu von Low Moor und gewöhnliches 

 Stabeisen von Wales. 



**) Bd. I., S. 228 u. 229: Steyerschen Rohstahl, Brescian Stahl aus 

 der Paal in Oesterreich, Rohstahl von Lohe aus Stahlberger Eisenstein. 

 Desgl. aus -f Stahlberger und -j Grundener Rohstahleisen; desgl. von 

 Salchendorfer manganreichen Brauneisenstein, sämmtlich von Stengel 

 analysirt. 



14* 



